SUR LA PEINTURE A L'HUILE, (i-q 



vais rapporter sur les corps suivants : le cuivre, le laiton, le 

 zinc, le fer, le plomb, la porcelaine vernissée, la porcelaine 

 non vernissée, le verre, le plâtre, le sapin du Nord et le 

 peuplier. Les résultats de ces expériences sont exposés dans 

 le 3 e tableau. (Voyez à la fin du mémoire.) 



26. Résumé et conclusions. 



A. Métaux. 



a) Les résultats les plus remarquables observés sur les mé- 

 taux soumis à l'expérience sont sans doute ceux que le plomb 

 a présentés, non-seulement avec l'huile de lin pure, mais en- 

 core avec l'huile de lin et la céruse, et avec l'huile de lin et 

 le blanc de zinc. 



Ainsi, l'huile pure a séché sur le plomb avec une extrême 

 rapidité, employée en première couche. 



L'huile de lin mêlée à la céruse a séché plus lentement 

 que l'huile pure, tandis que sur les autres corps la dessic- 

 cation du mélange a été égale ou plus rapide que celle de 

 l'huile pure. 



Le mélange d'huile de lin et de blanc de zinc sur le plomb 

 sèche plus vite que le mélange d'huile de lin et de céruse, 

 tandis que sur les autres corps les dessiccations suivent 

 l'ordre inverse. 



La preuve que la surface du plomb agit, c'est la lenteur 

 avec laquelle se fait la dessiccation de l'huile de lin pure 

 appliquée en deuxième et en troisième couche sur le même 

 métal. 



a) Enfin, les expériences suivantes démontrent que la 

 surface du plomb décapé agit plus fortement que la surface 

 du plomb ternie par son exposition à l'air. 



